Pengaruh Perkuatan Beton Menggunakan CFRP Terhadap Kuat Tekan
Fikri Aulia 1 , Roestaman 2 , Eko Walujodjati 3
Jurnal Konstruksi Sekolah Tinggi Teknologi Garut Jl. Mayor Syamsu No. 1 Jayaraga Garut, 44151 Indonesia Email: jurnal@itg.ac.id
1 1611021@itg.ac.id
2 roestaman@itg.ac.id
3 eko.walujodjati@itg.ac.id
Abstrak  – Beton  memiliki  kuat  terhadap  tekan,  namun  memiliki  kelemahan  yang  dapat mengakibatkan beton tersebut mengalami kerusakan sebelum waktunya. Untuk meminimalisir kerusakan tersebut beton bisa diperkuat dengan menggunakan carbon fiber reinforced polymer. material ini digunakan sebagai perkuatan eksternal yang memiliki kelebihan kuat terhdap korosi, ringan, daya kuat tinggi, dan mudah diaplikasikan sesuai dengan permukaan yang akan dipasang CFRP.  Penelitian  dengan  uji  laboratorium  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  kekuatan beton  yang  di  perkuat  dengan  menggunakan  CFRP  terhadap  beton  normal.  Serta  mengetahui pengaruh  perbedaaan  tipe  pemasangan  perkuatan  dengan  menggunakan  CFRP.  Ada  4  tipe perkuatan yaitu tipe 1 perkuatan 100%, tipe 2 perkuatan 75%, tipe 3 perkuatan 50%, dan tipe 4 perkuatan 25%, serta beton normal sebagai pembanding. Masing-masing setiap tipe perkuatan dibuat sebanyak 3 sampel. Metode penelitian ini adalah uji eksperimen atau percobaan, data yang didapatkan adalah data primer. Dari hasil pengujian uji kuat tekan dengan menggunakan analisa trendline, pengaruh perkuatan beton menggunakan CFRP lebih tinggi dibandingkan dengan beton normal,  dengan  nilai  uji  kuat  tekan  pada  beton  normal  sebesar  10,67  MPa,  perkuatan menggunakan CFRP tipe 1-100% sebesar 11,03 MPa, perkuatan tipe 2-75% sebesar 10,46 MPa, perkuatan  tipe  3-50%  sebesar  11,31  MPa,  dan  tipe  perkuatan  tipe  4-25%  sebesar  9,33  MPa. Persentase peningkatan kekuatan dengan perkuatan CFRP yaitu 7% untuk perkuatan 100%, 5% untuk perkuatan 75%, 4% untuk perkuatan 50%, dan 2% untuk perkuatan 25%.
Kata Kunci – CFRP; FRP; Perkuatan Beton; Uji Kuat Tekan.

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Beton sebagai salah satu bahan yang sering di pakai pada desain bangunan sipil yang memiliki sifat istimewa yakni mempunyai kuat terhadap tekan. Beton sendiri merupakan sebuah bangunan komposit yang terbuat dari kombinasi agregat, air, dan juga semen. Meskipun beton kuat terhadap tekan tetapi ada kelemahan-kelamahan yang terjadi, beton akan mengalami kerusakan seperti retakan atau pecah pada beton yang diakibatkan oleh kegagalan desain, beban tambahan yang tidak sesuai rencana, atau faktor cuaca  yang seringkali tidak bisa dihindari  [1].  Kebanyakan  beton  yang  rusak  dalam  struktur  bangunan  akan  langsung  dirombak  tanpa memperhitungkan  adanya  kesempatan  untuk  diperbaiki  atau  diperkua t [2].  Perkuatan  umumnya  bertujuan meningkatkan kapasitas elemen struktur dari kapasitas desain awal elemen struktur menjadi perancangan baru dengan  kapasitas  struktur  lebih  tinggi  agar  dapat  menahan  beban  sesuai  rencana.  Saat  ini  sudah  banyak berbagai  cara  memperbaiki  dan  memperkuat  bangunan,  yaitu  dengan  perkuatan  memakai  bahan  FRP . Perkuatan menggunakan FRP pada umumnya, dibagi 3 yaitu CFRP, GFRP , dan AFRP [3] . Sistem perkuatan pada FRP menggunakan perekat yaitu epoxy . Bahan perkuatan ini berupa pilihan yang begitu efektif untuk
diaplikasikan sebagai perkuatan diluar karena bahannya yang tidak beran, awet terhadap karat, mempunyai kekuatan yang tidak rendah, dan tidak begitu sulit dalam hal pemasangan pada permukaan yang akan dipasang FRP [4].

## B. Rumusan Masalah
Dengan meminimalisir kerusakan pada beton yang dapat diperkuat dengan CFRP, maka rumusan masalah yang diperoleh adalah sebagai berikut:
1) Bagaimana pengaruh perkuatan beton menggunakan CFRP ?
2) Bagaimana pengaruh perbedaan tipe pemasangan perkuatan dengan menggunakan  CFRP ?

## C. Tujuan Penelitian
Melihat latar belakang serta rumusan masalah yang telah disampaikan, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:
1) Mengetahui pengaruh perkuatan beton menggunakan CFRP;
2) Mengetahui pengaruh perbedaan tipe pemasangan perkuatan dengan menggunakan CFRP.

## II. URAIAN PENELITIAN
Fiber  Reinforced  Polymer adalah  perkuatan  komposit  yang  saat  ini  banyak  digunakan  sebagai  perkuatan eksternal  tambahan  pada  struktur.  Digunakan  untuk  merehabilitasi  atau  mengembalikan  kekuatan  anggota struktural  yang rusak, memperbaiki  atau memperkuat  anggota struktural  yang sehat  untuk menahan  beban yang bertambah karena perubahan penggunaan struktur, atau mengatasi kesalahan desain atau konstruksi (ACI 4402r-08) [5]. FRP yaitu material komposit yang terdiri dari tiga tipe yaitu, FRP ialah material komposit yang terdiri dari tiga tipe yaitu, Carbon CFRP, GFRP , dan AFRP [6] .

## A. CFRP
Carbon fiber atau serat karbon yaitu memiliki kandungan serat kurang lebih 90% dari bobot karbon. Umumnya serat karbon yang sering dipakai yaitu fiber graphite dengan kandungan serat karbonnya diatas 95% bobotnya dengan tipe (PAN), petroleum, serat selulosa dan fiber phenolic [3].

## B. GFRP
GFRP merupakan- fiber yang halus darikaca. Kekuatan GFRP lebih rendah dari fiber karbon. Bahannya lebih ringan  dan  juga  rapuh.  Dalam  pemasangan  GFRP dengan  menggunakan  lem  perekat epoxy seperti  serat karbon. Selain digunakan sebagai perkuatan kolom dan balok, GFRP juga dapat diterapkan di dalam ruangan dan luar ruangan karena memiliki kelebihan material yang tahan terhadap cuaca ekstrim[7].

## C. AFRP
Serat aramid yaitu material yang juga mempunyai kekuatan tinggi, aramid sering dipakai pada jaket anti peluru. Fiber aramid  mempunyai  kekuatan  kurang  lebih  5x  lebihkuat  dari  besi  dengan  bobot  yang  setara,  tahan terhadap cuaca ekstrim, dan mempunyai kuat betot yang tinggi. Penempelan Aramid FiberReinforced Polymer (AFRP) ialah dengan merekatkan ke permukaan benda struktur yang memerlukan perkuatan dengan memakai lem perekat epoxy [7].

## D. Metode Penelitian
1) Lokasi Penelitian
Lokasi pembuatan benda uji yaitu dilaksanakan di Laboratorium-Teknik Sipil STT-Garut
2) Flowchart Penelitian Untuk memudahkan pengerjaannya, maka dibuat flowchart seperti pada Gambar 1.
Gambar 1: Flowchart Penelitian

## 3) Tahapan Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  ialah  uji  eksperimen  atau  metode  percobaan  tentang  pengujian kekuatan beton silinder yang diperkuat dengan CFRP terhadap kuat tekan. Cara pengumpulan data adalah dengan menguji secara langsung atau data primer dan menggunakan data dari sumber yang telah diuji sebelumnya atau data sekunder. Tahapan dalam melakukan uji eksperimen ini secara berurutan adalah sebagai berikut:
a. Studi literatur;
b. Pengujian bahan campuran beton;
c. Mix Design f’c 20 Mpa;
d. Pengujian slump;
e. Berat isi beton segar;
f. Perawatan beton;
g. Pemasangan CFRP;
h. Pembuatan Capping Beton;
i. Pengujian benda uji
4) Alat dan Bahan Alat-alat dan bahan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:
a. Concrete Compression Machine kapasitas K-700 untuk uji tekan;
b. Cetakan silinder ukuran 15 x 30 cm;
Vol. 19; No. 1; 2021; Hal 128-136
c. Kerucut Abram alat slump test;
d. Mesin pencampur bahan beton ( mixer concret);
e. Oven untuk kadar air campuran beton;
f. Alat kaping beton ;
g. Cawan peleleh belerang;
h. Timbangan, meteran, kunci pas, sarung tangan, ember kecil, plastic besar, tempat perendaman Sedangkan penggunaan bahan pada percobaan ini ialah :
a. Pasir Cilopang;
b. Batu pecah;
c. Semen portland komposit tiga roda ( Portland Composite Cement, PCC);
d. Lembaran Carbon Fiber Reinforved Polymer unidirectional 300 gram/m 2 dengan dimensi lebar 50 cm dan panjang 300 cm;
e. Lem epoxy resin;
f. Belerang untuk kaping beton

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Pengujian Agregat
Pengujian bahan bertujuan untuk mengetahui bahan penyusun beton tersebut layak untuk digunakan atau tidak, yang sesuai dengan  Standar Nasional Indonesia (SNI). Pengujian material berupa pengujian agregat kasar, pengujian  agregat  halus,  dan  pengujian  berat  jenis  semen.  Dalam  penelitian  ini  penulis  mengambil  data pengujian yang sudah dilakukan sebelumnya atau data sekunder, data pengujian agregat halus dan agregat kasar diambil dari laboratorium PUPR Kabupaten Garut, sedangkan jenis semen dalam penelitian ini adalah jenis PCC. Berikut adalah data sekunder hasil pengujian agregat.
Tabel 1: Hasil Pengujian Agregat [8]
No Jenis Pengujian Agregat Halus Agregat Kasar Keterangan Spesifikasi (ASTM) Hasil Pengujian Spesifikasi (ASTM) Hasil Pengujian 1 Kadar Lumpur <5% 2,63 % Memenuhi 2  Berat Isi Gembur Padat 1,4-1,9 kg/l 1,4-1,9 kg/l 1,302 kg/l 1,592 kg/l 1,4-1,9 kg/l 1,4-1,9 kg/l 1,288 kg/l 1,481 kg/l Memenuhi Memenuhi 3  Berat Jenis Bj. Curah ( bulk ) Bj. SSD Bj. Apparent 1,6-3,3 1,6-3,3 1,6-3,3 2,71 2,84 3,10 1,6-3,2 1,6-3,2 1,6-3,2 2,45 2,55 2,71 Memenuhi Memenuhi Memenuhi 4  Absorpsi <2 4,6 % 0,2-4 % 3,92 % Memenuhi 5  Modulus Kehalusan 1,5-3,8 3,3919 - - Memenuhi 6  Keausan <50% 3,60 % Memenuhi
Dari hasil pengujian tersebut bahwa penggunaan batu pecah ex Garut dan pasir Cilopang memenuhi standar yang ditentukan sesuai dengan ASTM C.33

## B. Mix Design
Dari hasil perhitungan rancangan campuran beton berdasarkan metode SNI 7656-2012 yang di adopsi dari ACI 211. Diketahui data bahan untuk campuran beton dengan rencana kekuatan beton f’c 20 MPa pada usia 28 hari dengan nilai slump (75-100 mm). Ukuran nominal agregat kasar maksimum 37,5 mm dengan berat
kering oven pada kondisi padat 1481 kg/m 3 , semen yang dipakai ialah semen tanpa tambahan udara dengan berat jenis 2,92 [9]. Maka komposisi material untuk 1 m 3 beton dan 15 sampel beton silinder dapat ditunjukkan oleh Tabel 2.
Tabel 2: Bahan Penyusun Beton
Bahan 1 m 3 Beton (kg/m 3 ) 15 Sampel Beton Silinder (kg) Air 207,68 16,5 Semen 279,314 22,20 Agregat Kasar 1032,11 82,03 Agregat Halus 842,97 67

## C. Uji Slump
Uji slump bertujuan  untuk  memantau  homogenitas  dan workability adukan  beton  segar  dengan  suatu kekentalan  tertentu  [10].  Hasil  pengujian slump pada  percobaan  pencampuran  pertama,  nilai slump menunjukan  kurang  dari  75  mm  yang  tidak  sesuai  dengan  rencana  awal  dalam mix  design ,  menandakan kurangnya air dalam pencampuran tersebut. Kemudian ditambahkan air pada campuran beton kurang lebih 576 gram, sampai adanya penurunan pada nilai slump antara 75 mm sampai dengan 100 mm.
Tabel 3: Nilai Slump Test
Campuran Nilai Slump (mm) Penambahan Air (gram) Keterngan 1 80 576 Memenuhi 2 80 602 Memenuhi 3 75 422 Memenuhi
Penyebab terjadinya penambahan kadar air  yang lebih banyak pada campuran pertama dan ke dua  disebabkan oleh suhu udara panas, yang diakibatkan terjadinya penguapan pada air pencampur tersebut. Sedangkan pada campuran  ke  tiga,  penambahan  air  lebih  sedikit  dibandingkan  dengan  yang  sebelumnya  yaitu  sebesar  422 gram, dengan menunjukan nilai slump yang tepat sesuai rencana yaitu 75 mm.

## D. Uji Beton Segar
Pengujian ini bertujuan untuk menentukan berat isi beton segar. Hasil pengujian berat isi beton segar tiap satu sampel dengan nilai slump 75 sampai dengan 100 mm menunjukan berat isi rata-rata yaitu 2250,22 kg/m 3 , hasil pengujian ini memenuhi sesuai dengan standar SNI 1973-2008 [11], yaitu diantara 1842 kg/m 3 sampai 2483 kg/m 3 serta sesuai dengan berat isi beton yang telah direncanakan yaitu 2362,02 kg/m3 yang selisihnya masih kurang dari 5% dan dapat ditunjukan oleh Tabel 4.
Tabel 4: Berat Isi Beton Segar
M m (Kg) M c (Kg) V m (m 3 ) D (Kg/m 3 ) Campuran 1 1 11,16 23,09 0,0053 2251,47 2 11,25 23,24 0,0053 2262,80 3 11,14 23,02 0,0053 2242,04 4 11,14 23 0,0053 2238,26 5 10,9 22,84 0,0053 2253,36
Campuran 2
Vol. 19; No. 1; 2021; Hal 128-136
M m (Kg) M c (Kg) V m (m 3 ) D (Kg/m 3 ) 6 11,44 23,22 0,0053 2223,17 7 10,54 22,38 0,0053 2234,49 8 11,08 22,96 0,0053 2242,04 9 11,4 23,24 0,0053 2234,49 10 10,72 22,55 0,0053 2232,60 Campuran 3 11 10,6 22,6 0,0053 2264,69 12 11,26 23,42 0,0053 2294,88 13 11,1 23,04 0,0053 2253,36 14 11,18 23,16 0,0053 2260,91 15 10,96 22,96 0,0053 2264,69 Jumlah 165,87 344,72 33753,24 Rata-rata 11,058 22,981 2250,22

## E. Uji Kuat Tekan
Kuat tekan beton normal yang ditargetkan di laboratorium dalam penelitian ini adalah 22,62 MPa pada umur 28  hari  [12].  Namun,  berdasarkan  data  hasil  pengujian  kuat  tekan  beton  normal  dari  8  peneliti  yang menggunakan mutu beton rencana, material, dan metode yang sama diperoleh nilai kuat rata-rata tekan beton normal pada usia 14 hari yaitu 10,6775 MPa yang mengindikasikan target mutu rencana pada umur beton 28 hari  tidak  tercapai.  Akibat  tidak  tercapainya  kekuatan  beton  yang  ditargetkan  dimungkinkan  oleh  faktor kesalahan dalam pelaksanaan pembuatan sampel-sampel silinder beton yang bisa dilihat dari pola kerusakan yang terjadi setelah menerima gaya sampai hancur.

## Gambar 2: Bentuk Kehancuran Beton Normal
Hasil uji kuat tekan beton dengan perkuatan CFRP dari ke 4 Tipe nilai kuat tekan yang paling tinggi setelah pembatasan  5% terhadap nilai rata-rata, yaitu pada perkuatan Tipe 1 sebesar 11,03 MPa dan nilai kuat tekan paling rendah itu 9,99 MPa pada perkuatan Tipe 4. Dapat ditunjukkan pada Tabel 5.
Tabel 5: Hasil Uji Kuat Tekan Dengan Perkuatan
Umur Tipe Perkuatan Berat Kuat Tekan Rata-Rata Gambar Hari kg MPa MPa 14 Tipe 1 (100%) 11,99 13,02 11,03 11,99 9,05 11,99 11,03 Tipe 2 (75%) 11,78 12,44 10,46 11,68 10,46 11,52 8,48 Tipe 3 (50%) 11,62 12,16 10,84 11,56 9,05 11,62 11,31
Tipe 4 (25%) 11,74 9,33 9,99 11,48 12,16 11,42 8,48
Dari hasil uji tekan tersebut dapat dilihat bahwa nilai kuat tekan rata-rata pada beton perkuatan terhadap beton normal adanya nilai kuat tekan naik turun, diperoleh grafik perbandingan yang menunjuan nilai kuat tekan beton normal dengan nilai kuat tekan beton perkuatan pada Gambar 3.

## Gambar 3: Nilai Beton Rata-Rata
Dari  grafik  diatas  kekuatan  beton  yang  diperkuat  menggunakan  CFRP  Tipe  4-25%  dan  Tipe  2-75% menunjukan nilai kuat tekan yang lebih rendah dibandingkan dengan beton normal, yaitu penurunan nilai kuat tekan pada masing-masing perkuatan tersebut sebesar 13% dan 2%. Sedangkan pada perkuatan Tipe 3-50% dan  perkuatan  Tipe  1-100%  nilai  kuat  tekannya  mengalami  peningkatan  dari  beton  normal  yaitu  masing- masing sebesar 6% dan 3%. Dengan kondisi data seperti itu, untuk mengetahui seperti apa pengaruh perkuatan CFRP terhadap mutu kekuatan beton, maka perlu dibuat suatu trendline yang merepresentasikan keberadaan kondisi data yang ada sebagaimana terlihat dalam Gambar 4.
Gambar 4: Nilai Trendline
Dari  grafik  trendline  tersebut,  maka  didapat  nila  R  kuadrat  sebesar  0,1901  dan  persamaan  y  =  0,1846x  + 9,9167. Pada grafik tersebut nilai kuat tekan beton yang diperkuat menggunakan CFRP mengalami kenaikan terhadap  beton  normal  yang  ditunjukan  garis  berwarna  merah.  Dari  hasil  analisa  yang  menggunakan persamaan tersebut, diperoleh data pada Tabel 6.
Tabel 6: Nilai Kuat Tekan Beton Berdasarkan Persamaan Trendline
No Tipe Perkuatan Nilai Kuat Tekan Berdasarkan Persamaan y = 0,1846x + 9,9167 (MPa) 1 Beton Normal 10,1946 2 Tipe 4-25% 10,379 3 Tipe 3-50% 10,5638 4 Tipe 2-75% 10,7484 5 Tipe 1-100% 10,933
Hal  tersebut  terlihat  dari  data  pada  tabel  diatas  bahwa  perkuatan  beton  menggunakan  CFRP  memberikan peningkatan  kekuatan.  Nilai  kuat  tekan  beton  normal  yaitu  10,1946  MPa  dan  setelah  diberikan  perkuatan menggunakan CFRP 25%, 50%, 75% dan 100% nilai kuat tekan beton meningkat, yaitu pada perkuatan beton menggunakan  CFRP  25%  kekuatan  beton  meningkat  2%  atau  sebesar  10,379  MPa,  pada  perkuatan  beton menggunakan CFRP 50% kekuatan beton meningkat 4% dengan nilai kuat tekan 10,5638 MPa, sedangkan pada perkuatan beton tipe 2 dan 1 kuat tekan beton meningkat 5% dan 7% dengan nilai kuat tekan pada masing- masing perkuatan tersebut sebesar 10,7484 MPa dan 10,933 MPa. Hal ini menunjukan penggunaan CFRP dapat  berpengaruh  dan  berperan  dalam  meningkatkan  kekuatan  yang  besar  sebagai  perkuatan  pada  beton silinder. Setelah beton mencapai batas kekuatan tekan maksimumnya, CFRP dapat memberikan ikatan pada beton tersebut untuk meminimalisir terjadinya kerusakan.

## IV. KESIMPULAN

## A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Pengaruh Perkuatan Beton Menggunakan CFRP Terhadap Kuat Tekan” didapatkan kesimpulan sebagai berikut:
1) Data-data pengujian bahan yang dipakai ini sesuai dengan SNI dan ASTM C.33;
2) Hasil pengujian berat isi beton segar menunjukkan nilai rata-rata 2250,22 kg/m3 , relatif sama dengan perencanaan yaitu 2362 kg/m 3 ;
3) Nilai slump untuk campuran pertama 80 mm, campuran kedua 80 mm, dan campuran terakhir sebesar 75 mm yang memenuhi slump rencana 75-100 mm;
4) Hasil  pengujian  tekan  beton  normal  yang  dicapai  pada  usia  14  hari  adalah  10,6775  MPa  yang mengindikasikan  target  kekuatan  di  laboratorium  22,62  MPa  pada  umur  28  hari  tidak  tercapai  yang disebabkan oleh factor kesalahan dalam pembuatan sampel-sampel uji silinder beton;
5) Bahan CFRP dapat digunakan untuk meningkatkan kuat tekan silinder beton dengan cara melapiskannya pada permukaan silinder beton;
6) Hasil analisis trendline berdasarkan  data nilai kuat tekan menunjukkan adanya peningkatan kuat tekan beton yang diberi perkuatan dengan CFRP terhadap kuat tekan beton normal yang tanpa perkuatan.
a. Peningkatan 2% untuk perkuatan 25%;
b. Peningkatan 4% untuk perkuatan 50%;
c. Peningkatan 5% untuk perkuatan 75%;
d. Peningkatan 7% untuk perkuatan 100%;

## B. Saran
Saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:
1. Dalam hal penelitian campuran beton data hasil uji bahan yang diperlukan sebaiknya berupa data primer hasil pengujian sendiri, bukan data sekunder dari sumber tertentu.
2. Dalam hal penelitian campuran beton yang data kuat tekannya harus diperoleh dari pengujian sampel uji, pembuatan sampel-sampel uji harus dilakukan seteliti mungkin sesuai dengan tata cara yang benar agar tidak terjadi hasil uji yang meragukan atau salah.
3. Sebaiknya dilakukan penelitian mengenai pengaruh perkuatan dengan CFRP terhadap kuat lentur beton.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] E. Pangestuti, “Penggunaan Carbon Fiber Reinforced Plate Sebagai Tulangan Eksternal Pada Struktur Balok Beton,” Din. Tek. MesinTeknik Sipil , vol. 9, no. 2, pp. 180–188, 2009.
[2] R. R. Kati, “Perilaku Lentur Balok Beton Bertulang Dengan Perkuatan Geser Menggunakan Lembaran FRP,” Universitas Hasanudin, 2016.
[3] S. W. Respati and K. Achmad, “Pengaruh Arah Serat Carbon Fiber Reinforced Polymer Terhadap Kuat Tekan Beton Normal Menggunakan Material Lokal Pasir Samboja di Wilayah Kalimantan Timur,” JTT
(Jurnal Teknol. Terpadu) , vol. 5, no. 1, p. 19, 2017, doi: 10.32487/jtt.v5i1.206.
[4] B. A. Louk Fanggi, A. H. Muda, A. E. Mata, A. A. Umbu Nday, M. Bria, and A. R. L. Wayan, “Kuat Tekan Kolom Beton Ringan Yang Diperkuat Dengan Carbon Fiber Reinforced Polymer Tube,” JUTEKS - J. Tek. Sipil , vol. 3, no. 1, p. 259, 2018, doi: 10.32511/juteks.v3i1.201.
[5] ACI Committee 440, ACI PRC-440.2-17: Guide for the Design and Construction of Externally Bonded FRP Systems for Strengthening Concrete Structures . USA: American Concrete Institute, 2017.
[6] America Concrete Institute, Guide for the Design and Construction of Externally Bonded FRP Systems for Strengthening Concrete Structures Reported . USA: American Concrete Institute, 2008.
[7] Y. Vemmy, “Perkuatan Gedung Dengan Menggunakan Carbon Fiber Reinforced Polymer (Cfrp) Studi Kasus  Menggunakan  Layout  Gedung  Laboratorium  C-Dast  Dan  Ruang  Kuliah  Bersama  Universitas Jember,” Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, 2017.
[8] Dinas PUPR Kabupaten Garut, “Pengujian Agregat Halus da Kasar,” Garut, 2019.
[9] Badan Standardisasi Nasional, “SNI 7656: 2012 Tentang Tata Cara Pemilihan Campuran untuk Beton Normal, Beton Berat dan Beton Massa dengan Standar.” Badan Standarisasi Nasional, Jakarta, 2012.
[10]  Badan Standardisasi Nasional, “SNI 1972-2008 Tentang Cara Uji Slump Beton.” Badan Standarisasi Nasional, Jakarta, 2008.
[11]  Badan Standarisasi Nasional, “SNI 1973:2008 Tentang Cara Uji Berat Isi, Volume Produksi Campuran dan Kadar.” Badan Standarisasi Nasional, Jakarta, 2002.
[12]  Badan Standarisasi Nasional, “SNI1974-2011 Tentang Cara Uji Kuat Tekan Beton dengan Benda Uji Silinder.” Badan Standarisasi Nasional, Jakarta, 2011.